230 



mit rosenrother Farbe nieder. Beim Stehen an der Luft 

 wurde dièses Hydrat wieder weiss. Bei naherer Unter- 

 suchung ergab es sich aber, dass die angewandte Niob- 

 saure etwas Titansâure enthielt , wodurch die Einwir- 

 kung auf das Kupfer veranlasst worden war. Reine Ni- 

 obsàure wird bei Einwirkung von Kupfer und Salzsâu- 

 re nicht verândert. 



5. 20 Gran Titansâure wurde mit 100 Gran trocke- 

 nem Borax zusammengeschmolzen. Es entstand ein kla- 

 res gelbes Glas, welches sich vollstàndig in verdûnnter 

 Salzsâure auflôste. Durch Einwirkung des Kupfers nahm 

 die Lôsung eine rosenrotlie Fârbung an. Dabei wurde 

 das Kupfer stark angegrifFen. Nach 5 Minuten lang fort- 

 gesetztem Kochen batte das Kupfer 2,20 Gran an Ge- 

 wicht verloren. Die salzsâure Lôsung gab mit Ammo- 

 niak einen purpurrothen Niederschlag eines Gemenges 

 aus Titansaure-Hydrat und titansaurem Titanoxyd. 



Dièses Verbal ten der Titansâure gegen Kupfer , darf 

 bei den Versucben ûber die Oxydations-Zustande der 

 metalliscben Basen der Tantalerze nicht ùbersehen wer- 

 den, da dièse Mineralien haufig Titansâure enthalten. 

 In diesen Fallen muss man stets besondere Gegenver- 

 suche anstellen , um die Quantitat des Kupfers zu be- 

 stimmen, welche durch die Einwirkung der Titansâure 

 gelost wurde. 



Als Résultat meiner Versuche ûber die Quanti tiiten 

 von Kupfer , welche beim Kochen mit Losungen ver- 

 schiedener Tantal-Erze in Salzsâure gelost wurden, er- 

 hielt ich folgende Zahlen : 



Angewandtes Minerai 20 Gran. Borax , wasserfrei , 

 100 Gran. Kupfer 50 Gran. 



